382 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



die meisten Lander Europas eines der wichtigsten Rohmaterialien zur 

 Papiererzeugung. Es eignen sich nicht alle Holzarten in gleicher Weise 

 fiir diesen Zweck. Weiche, faserige Hulzer von lichter Farbe sind 

 hierfiir die tauglichsten. Am haufigslen kommt jetzt Tannen-, Fichten- 

 und Zitterpappelholz zur Anwendung. Doch werden erwiesenermafien 

 in der europaischen Zellulosefabrikation von der nordamerikanischen 

 soil hier ganz abgesehen werden - - auch noch das Holz der Legfohre 

 (Pinus Pumilio), Weififohre, Schwarzfuhre, Larche, Erie (Alnus gluti- 

 nosa), Esche, Weide, (Salix frogilis und Caprea), Rotbuche, Vogelbeere 

 (Sorbus Aucuparia), Birke und Silberpappel (Populus alba) verwendet 1 ). 

 Neuestens findet das zu Zwecken der Gerbstoffgewinnung extrahierte 

 Edelkastanienholz in Frankreich ausgedehnte Verwendung zur Erzeugung 

 der Holzzellulose. 



Aus Holz wird bekanntlich in zweierlei Art Papierfaser bereitet, 

 entweder durch bloCe mechanische Zerkleinerung oder durch chemische 

 Prozesse, indem man das Holz durch Einwirkung bestimmter Stoffe in 

 seine Elementarfasern zerlegt. Im ersteren Falle entsteht der >Holz- 

 schliff, im letzteren Falle die Holzzellulose. 



Holzschliff (HolzstofT) ist vollkommen unverandertes Holz, nur 

 mechanisch in sehr kleine faserige Teilchen, in feine Spanchen zerlegt. 

 Holzschliff als solcher laCt sich nicht auf Papier verarbeiten, es muB 

 stets noch ein feinfaseriger Papierstoff (z. B. Hadernzeug) zugesetzt 

 werden. Wohl aber lafit sich aus Holzschliff allein Pappe erzeugen. 



Holzschliff zeigt begreiflicherweise alle Reaktionen auf Holzsubstanz r 

 z. B. mit schwefelsaurem Anilin und mit Phlorogluzin + Salzsaure. 

 In den Spanchen < wird man nicht nur die Holzfasern (Libriformfasern 

 und Tracheiden bez. GefaBe), sondern auch andere histologische Elemente 

 des Holzkorpers, z. B. Markstrahlen oder Holzparenchym auffinden. Es 

 wird hier besonders leicht zu entscheiden sein, ob ein Nadel- oder ein 

 Laubholz zur Erzeugung des Holzschliffes diente. Da hisher nur eine 

 kleine Zahl gemeiner Laub- und Nadelholzer der Papierfabrikation 

 diente, so machte es keine Schwierigkeiten, auf Grund der charakte- 

 ristischen mikroskopischcn Eigentumlichkeiten der Holzarten (s. Kap. 

 Holzer; s. auch Fig. 126) festzustellen, aus welchem Rohmaterial der 

 Holzschliff< bereitet wurde. Da aber die Zahl der zur Bereitung des 

 Holzschliffes gebrauchten Holzarten immer mehr zunimmt, steigern sich 

 begreiflicherweise die Schwierigkeiten, die betreffende Baumart mit 

 Sicherheit zu ermitteln. 



Die Holzzellulose hat einen ganz anderen Charakter als der 

 Holzschliff. In ihr erscheint die Holzfaser isoliert, sie ist namlich au& 



1) S. hieriiber v. Hohnel in der welter unten zitierten Abhandlung. 



